SÉANCE DU 18 JUIN 1849. 
549 
et qu’elle aurait remplacé, par exemple , une certaine quantité 
de bases entraînées par décomposition dans des composés solu- 
bles, il ne serait pas moins important de connaître la quantité 
d’eau qui entre dans un feldspath ; car cette eau ne serait pas de 
l’eau hygrométrique, mais elle correspondrait à une phase dé- 
terminée de la décomposition et à un état particulier dé équi- 
libre chimique pour le feldspath. 
J’ai d’abord examiné une eupliotide du Mont-Genèvre (Hautes- 
Alpes), provenant d’une collection de roches des Alpes que je 
dois à l’obligeance de M. Scipion Gras, ingénieur en chef des 
mines ; cette roche avait une structure cristalline très développée, 
et le feldspath ainsi que la diallage étaient très nettement séparés 
l’un de l’autre. La diallage verte, un peu grisâtre, était en cristaux 
allongés de plusieurs centimètres de longueur; le feldspath 
que j’ai analysé était blanc verdâtre et en lamelles maclées et 
cristallines qui dépassaient souvent un centimètre de longueur. 
Au chalumeau, ce feldspath fond en un verre blanc et bulleux. 
Dans le tube fermé, il donne de l’eau et il devient blanchâtre. 
Avec le borax, il se dissout, et l’on a une perle transparente. 
Avec le phosphate de soude, dissolution difficile, mais qui peut 
cependant être complète. 
Avec le carbonate de soude, des squelettes gonflés restent dans 
la perle, et il est impossible de les dissoudre. 
Bien porpliyrisé et traité par les acides chlorhydrique et sul- 
furique, il se gonfle et il se laisse attaquer. 
J’ai trouvé pour sa composition : 
r 
Carb. soude. 
2° Acide fluorh. 
Moyenne. 
Silice 
49,73 
)> 
49,73 
Alumine 
29,80 
29,50 
29,65 
Protoxyde de fer. . . . 
0,85 
0,85 
Oxyde de manganèse. . 
traces 
» 
Chaux 
11,29 
11,07 
11,18 
Magnésie 
0,56 
» 
0,56 
Soude 
4,04 
4,04 
Potasse 
0,24 
0,24 
Eau et acide carbonique. 
3,75 
3,75 
Il faut observer que ce 
feldspath 
n’est pas pur ; 
il contient 
effet des lamelles de talc, des veinules d’une matière serpen- 
tineuse verte, et un carbonate. 
Après calcination, on peut constater, à l’aide d’un examen 
microscopique, la présence du talc et de la matière serpentineuse 
dans les cristaux de feldspath ; le talc forme alors des lamelles 
d’un brun de bois ayant un reflet nacré, qui sont disposées dans 
